38 C. Hlawatsch. 



bergrath Weisbach sei an dieser Stelle mein wärmster Dank für seine Freundlichkeit 

 ausgesprochen. 



B. Raspit. 



Das andere Mineral, welches sich auf den Stufen vorfindet, bildet kleine, braun- 

 gelbe, durchsichtige Kryställchen von tafelförmigem Habitus. Die Grösse derselben 

 wechselt von 2^/^ mm. bis zu Bruchtheilen eines Millimeters. Eine krystallinische Kruste, 

 die nur schwer vom Untergrunde zu trennen ist, besteht ebenfalls aus diesem Mineral. 

 Einige wenige, dafür aber grössere Krystalle desselben sitzen auf der ersten Stufe zu- 

 sammen mit den gelben Stolziten, während die Hauptmenge auf der zweiten mit den 

 röthlichen Stolziten sich befindet. Auch hier ist eine Verschiedenheit zwischen den 

 beiden Vorkommen zu bemerken, wie aus den folgenden Zeilen ersichtlich werden wird. 



Charakterisirt ist das Mineral durch seinen lebhaften Diamantglanz, seine Längs- 

 entwicklung nach der Symmetrieaxe, (s. Fig. 8 der Tafel, welche ein einzelnes Indivi- 

 duum in normaler Aufstellung darstellt), seine ausgezeichnete Spaltbarkeit nach der 

 Fläche (loo) und seine nie fehlende Verzwillingung nach derselben Fläche. Bald sind 

 die Zwillinge so entwickelt, wie es Fig. g der Tafel darstellt, so namentlich auf den 

 Krvstallen der ersten Stufe; bald, und zwar die meisten von der zweiten Stufe, so, dass 

 das zweite Individuum in der Ebene (loo) verschoben ist (s. Fig. lo, Taf. I). Seltener 

 findet ein Ineinanderschieben der Individuen statt, bei dem Typus II hingegen fast stets 

 eine Wiederholung der Zwillingsbildung. Eine weitere Eigenschaft, die insbesondere 

 die Krystalle der zweiten Stufe kennzeichnet, ist die starke Längsstreifung auf (loo), 

 welche oft einen durch Beugung der Strahlen stark verzerrten Reflex verursacht. 



Was die Vertheilung der Farbe anbelangt, so ist bei vielen Krystallen nicht weit 

 vom Kopfrande ein dunklerer, rothbrauner Streifen sichtbar, welcher von dem mehr 

 gelbbraunen Rumpfe durch einen schmalen, farblosen Streif getrennt ist. 



Die Krystalle sind im Ganzen sehr flächenarm. Die Flächen Z' = (oio), ^^^(loo), 

 c^=(ooi), ebenso d = (oii) sind wohlgebildet und geben ziemlich gute Reflexe, da- 

 gegen Hessen nur sehr mangelhafte Reflexe die Existenz einer Fläche e = (ioi) nach- 

 weisen, durch welche die zur Ermittlung der krystallographischen Elemente genügende 

 Anzahl von Bestimmungen erreicht wurde. Von den Elementen ist daher g^ und j^i 

 wohl gesichert, für p^ wäre eine Bestätigung erwünscht. 



Zu den Messungsresultaten sei bemerkt, dass dieselben so gewonnen wurden, 

 dass (oio) als Pol gewählt wurde. In dieser Aufstellung ist auch die gnomonische Pro- 

 jection Fig. 5, in welche die Flächen beider Zwillingsindividuen eingetragen sind, ge- 

 zeichnet; während Fig. 6 und 7 die Projection in normaler Stellung geben. 



Die nachfolgenden Tabellen sind ebenso geordnet wie beim Stolzit (s, pag. 04). 

 Tab. IV gibt die direct bei der Messung erhaltenen Werthe, also für die Projection auf 

 (010). Die für die normale Aufstellung geltenden Werthe ergeben sich durch eine 

 leichte Umformung, da für die Zone der Orthodomen cp^ =^ q, q^ ^= (p ist, für das Klino- 



COtSQ 



doma(oi i)ist tso)., =^— --, cos 0. =cos (p sin p, wenn w^.o^ die Winkel für die normale 

 ^ ^ sm (p ^^ ^ ^ Ti si 



Aufstellung [Projectionsebene senkrecht zur Zone (100), (010)] bedeuten, cp und q die 



Winkel der Messung. 



Seinem optischen Verhalten nach ist das Mineral durch folgende Eigenschaften 



charakterisirt: sehr hoher Brechungsexponent (eine Untersuchung mit dem Mikroskope 



nach der Methode des Duc de Chaulnes ergab angenähert n = 2-6.!), infolge dessen 



sehr hoher Diamantglanz. Die Ebene der optischen Axen ist die Symmetrieebene, auf 



